— 125 — 



die entsprechenden Melanophlogit- und Opalkrusten her. Eine 

 Trennung beider schien mir zur Entscheidung der vorliegen- 

 den Frage nicht nöthig. Der erhaltene Melanophlogit ist also 

 mit etwa Vs Opal gemengt. » 



Zunächst suchte ich auf mikroschemischem Wege der Frage 

 näher zu treten. Eine sehr kleine Menge der pulverisirten 

 Opal- und Melanophlogit-Kruste wurde gut mit Schwefel- 

 kohlenstoff und kochendem Wasser ausgewaschen, auf Platin- 

 blech mit wässeriger Flufssäure, darauf mit Salzsäure bei 100° 

 zur Trockne verdampft und dann mit einem Tröpfchen Chlor- 

 calcium versetzt. Es entstand keine Spur von Gyps-Nadeln. 

 Schwefelsäure war also nicht nachzuweisen. Dieses negative 

 Resultat wurde bei allen drei Arten von Krusten auch dann 

 erhalten, wenn etwas gröfsere Mengen des Pulvers im Platin- 

 schälchen mit Flufssäure bei 100° C. eingedampft wurden. 

 Darauf wurden 0,1982 gr. der zweiten Kruste (gute, mittel- 

 grofse Würfel) mit Flufssäure eingedampft und der Rück- 

 stand gewogen : 0,0017 gr. — 0,86 °/ . Auch hier war Schwefel- 

 säure nicht nachzuweisen, dagegen wurde mikrochemisch 

 Natrium als Kieselfluornatrium nachgewiesen. 



Darauf wurden 0,1925 gr. der Kruste mit kleinen farb- 

 losen Würfeln direct mit kohlensaurem Natron aufgeschlossen. 

 Beim Behandeln der Schmelze mit Salzsäure war kein 

 SchwefelwasserstofFgeruch bemerkbar. Hier wurde nun quan- 

 titativ bestimmt: Si0 2 = 89,14%, BaS0 4 (durch Kochen mit 

 BaCl 2 ) entsprechend 0,63 o/ S0 3 , Fe0 3 + A10 3 = 1,61 %. 



Als eine braune Kruste zuerst nach dem Pulvern ge- 

 glüht und dann mit kohlensaurem Natron geschmolzen worden 

 war, wurden bei Anwendung von 0,4413 gr. erhalten: Glüh- 

 verlust = 1,63; S0 3 = 2,57; Si0 2 = 92,05; A10 3 + Fe0 3 = 

 1,36 %. Die braune Kruste wurde nun nach dem Pulveri- 

 siren nochmals ohne vorheriges Glühen mit kohlensaurem 

 Natron aufgeschlossen. Dieses Mal gab die Schmelze beim 

 Behandeln mit Salzsäure deutlichen Geruch nach Schwefel- 

 wasserstoff. Bei Anwendung von 1,0292 gr wurden erhalten : 

 Si0 2 = 92,49 o/ 0? S0 3 = 3,82 %, A10 3 + Fe0 3 = 0,60 o/ . 



Jetzt wurden gröfsere Mengen der braunen Kruste mit 



